2 4 
Schwinden. Längenholz 0.008% bis 0*201%, Querholz 
in der Richtung* der Spiegel o*6 bis 3*8%; (2-2); in der Richtung* 
der Jahresringe ; 2*0 bis 6*8% (3*3) (Karmarsch). — Längen¬ 
schwindung o*oi%; in der Richtung* der Spiegel 2.9%; in der 
Richtung der Jahresringe 5*4% (nach NÖrdlinger). 
Quellen bis zur völligen Sättigung* mit Wasser in 
der Länge o*i 2%, in der Richtung der Spiegel 3*0.4%; in der 
Sehne 5*72% (Laves). 
Elasticität und Festigkeit. 
a) Zug* in der Richtung der Faser: Elasticitäts- 
grenze 1*7 Kg*r. ; Elasticitätsmodul 1199 Kgr. ; Bruchgrenze 
4*3 Kgr. (Mikolaschek). Vog*esenföhre: Elasticitätmodul 
564 Kgr.; Bruchgrenze 2*5 Kgr. (Chevandier-Wertheim). 
Absolute Festigkeit nach Karmarsch 1*44 bis 12*78 Kgr. 
b) Querfestigkeit: 0*15 bis 0*59 Kgr. (Karnmrsch). 
In der Richtung* der Spieg*el 0*4 Kgr. ; in der Richtung der 
Jahresring*e 0*19 Kgr. (Chevandier-Wertheim). 
c) Druck: Elasticitätsg*renze 2*6 Kg*r. ; Elasticitäts¬ 
modul 661 Kgr. ; Druckfestig'keit 3*02 Kgr. (Mikolaschek). 
d) Biegung: Elasticitätsgrenze 0*797 Kgr.; Elasticitäts¬ 
modul 617*4 Kgr.; Biegungsfestigkeit 3*27 Kgr. (Mikolaschek). 
Hohenheimer Kiefer : Elasticitätsmodul 654 Kg*r. ; Biegungs- 
festigkeit 5*41 Kgr. (NÖrdlinger). 
e) Torsion: Elasticitätsgrenze 0*33 Kgr. ; Elasticitäts¬ 
modul 694*4 Kgr. ; Torsionsfestig'keit 0*54 Kgr. (Mikolaschek.) 
f) Abscheernng: Festig'keit parallel der Faser 
0*31 Kgr.; senkrecht zur Faser 2*1 Kg*r. 
Härte. Weich. 
Spaltbarkeit. Leichtspaltig*; U-förmig*e Stücke (kernlos) 
spalteten im Durchschnitt nach den Spieg*eln: grün bei 
10*7 Kgr.; trocken bei 14*4 Kgr. Belastung*; nach den Jahres¬ 
ringen: grün bei 15*5 Kgr. ; trocken 19*7 Kgr. Belastung 
(NÖrdlinger). 
Dauer. Föhrenholz ist von ausgezeichneter Dauer 
und dient deshalb als Bau- und Sägeholz; Föhrenstangen 
